TCVN9753:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9753:2014 về Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Phương pháp xác định hàm lượng muội TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9753 : 2014 MÀNG ĐỊA KỸ THUẬT POLYETYLEN KHỐI LƯỢNG RIÊNG LỚN (HDPE) - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỘI High density polyethylene (HDPE) geomembranes - Method for determining carbon black content Lời nói đầu TCVN 9753:2014 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ASTM D4218-08 Standard test method for determination of cacbon black content in Polyethylene compounds by the muffle- furnace technique. TCVN 9753:2014 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ c ô ng bố. MÀNG ĐỊA KỸ THUẬT POLYETYLEN KHỐI LƯỢNG RIÊNG LỚN (HDPE) - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỘI High density polyethylene (HDPE) geomembranes - Method for determining carbon black content 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng muội của màng địa kỹ thuật HDPE. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm c ô ng bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao g ồ m cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9748:2014, Màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn (HDPE) - Y ê u cầu kỹ thuật. 3 Nguyên tắc Hàm lượng muội được xác định dựa vào tỷ lệ khối lượng của mẫu thử trước và sau khi nung trong điều kiện thử nghiệm. 4 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 4.1 L ấ y m ẻ mẫu Theo Điều 6 trong TCVN 9748:2014 . 4.2 Số lượng mẫu thử Chuẩn bị tối thiểu 2 miếng mẫu thử. 4.3 Chuẩn b ị mẫu thử Mẫu thử phải được làm sạch hoặc rửa bằng các loại dung m ô i phù hợp để mẫu không dính bất kỳ tạp chất nào. 5 Thiết b ị và dụng cụ - Lò nung mẫu, có khả năng duy trì nhiệt độ trong khoảng 600 ° C đến 610 ° C . - B ì nh hút ẩm. - Cân phân tích, có độ chính xác 0,1 mg. - Dụng cụ gắp mẫu. - Hệ thống hút gió. - Cốc sứ nung mẫu. 6 Cách tiến hành Lắp hệ thống hút gió vào lò nung mẫu. Cài đặt nhiệt độ của lò nung ở 600 ° C , và để ổn định ở khoảng nhiệt độ 600 ° C đến 610 ° C . Đặt cốc nung mẫu vào lò nung khoảng 2 min để cháy hết các tạp bẩn dính tr ê n cốc. Sau đó chuyển cốc nung vào b ì nh hút ẩm tối thiểu 2 min để làm nguội. Sau khi nguội, c â n cốc nung và ghi lại khối lượng của cốc (m 1 ) Cho khoảng 1 g mẫu thử vào cốc nung, cân và ghi lại khối lượng của cốc (m 2 ). Đặt cốc nung có chứa mẫu thử vào lò nung trong khoảng 3 min. Kết thúc thời gian nung mẫu, lấy cốc nung ra khỏi lò rồi cho vào bình hút ẩm tối thiểu khoảng 2 min để làm nguội. Cân lại cốc nung và ghi lại khối lượng của cốc (m 3 ). Nếu nghi ngờ mẫu thử có các chất độn khoáng, đ ư a cốc nung vào lò nung để nung tiếp lần hai trong thời gian khoảng 10 min hoặc lâu hơn cho đến khi trong cốc chỉ còn lại tro có màu xám nhạt. Sau đó lấy cốc nung ra khỏi lò chuyển vào b ì nh hút ẩm tối thiểu 2 min để làm nguội. Cân lại cốc nung và tro, ghi lại khối lượng của cốc (m 4 ). V ớ i mỗi miếng mẫu thử phải tiến hành thử tối thiểu hai lần thử. 7 Biểu thị kết quả Hàm lượng muội (C) của miếng mẫu thử tính bằng %, được tính theo công th ứ c sau: hoặc trong đó m 1 là kh ố i lượng của cốc, gam. m 2 là khối lượng của cốc và mẫu trước khi nung, gam. m 3 là khối lượng cốc sau khi nung, gam. m 4 là khối lượng cốc và tro sau khi nung lần hai, gam. Hàm lượng muội của mẫu thử là giá trị trung bình cộng hàm lượng muội của từng miếng mẫu thử. 8 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm bao gồm các nội dung sau: - Cơ quan gửi mẫu; - Viện dẫn tiêu chuẩn này; - Tất cả các thông tin có thể nhận biết được mẫu thử; - Tên, số hiệu (nếu có) của thiết bị thử; - Các kết quả r iê ng lẻ, kết quả trung b ì nh, độ chính xác; - Ngày thử nghiệm, người thử nghiệm; - Nhận xét kết quả thử nghiệm; - Người thí nghiệm, người kiểm tra, thủ tr ưở ng đơn vị kiểm tra.